05 Hîflo’ire naturelle 
métaux, autant qu’il eft poflible, par Iis 
opérations du départ, qui cependant ne lail- 
Si les mines qui contiennent de l’or, font chargées de 
pyrites ou de quelque fluor extrêmement dur à piler, il 
faut les griller, & enfuite les piler &: les laver. On ne 
prend que huit quintaux de plomb pour un quintal de mine 
aifée à fondre ; au lieu qu’il en faut feize quand elles font 
rebelles à la fonte ; on les fcorifie, puis on coupelle le 
plomb comme à l’ordinaire. Les fcories de ces eflais doi¬ 
vent avoir la fluidité de l’eau; pour peu qu’elles filent on 
p’a pas leur véritable produit en argent & en or. 
Lorfqu’on a coupelé le plomb, enrichi de cette fcori- 
fication, on pèfe le grain d’argent qu’il a lailfé fur la cou¬ 
pelle, & qui eft compofé d’or & d’argent, que l’on dé¬ 
part par le moyen de l’eau-forte ; mais avant de foumet- 
tre le bouton pu départ, on le réduit en lamines que 
)’o| fait rougir au feu pour le? recuire, afin que l’eau- 
forte les attaque plus aifément-Dans ces fortes de dé¬ 
parts où il s’agit d’avoir la petite portion d’or quo^ con¬ 
tient chaque bouton de coupelle, on emploie l’eau-forte 
pure.. .. Auffitôt que la première eau-forte a ceffé de 
difloudre , on la verfe & on en remet d’autre, qui achève 
fie difloudre l’argent qui pourroit encore fe trouver avec 
l’or.. .. 
S’il y a beaucoup d’or dans ^argent, c’eft-à-dire la moi¬ 
tié j l’eau-forte même en ébullition ne l’attaque pas ; elle 
ne diifout que les parties de l’argent qui fe trouvent à 
la furface c}es lamines, qu’il faut alors refondre avec deux 
fois leur poids d’argent pur, ou d’argent de départ pu¬ 
rifié de tout cuivre.... On applatit le nouveau boutorç 
en lamine, que l’on fait recuire, pour èire enfuite fou- 
mife à l'opération du départ, qui alors fe fait bien,,. i 
